62 



aus der sauren Lösung das Kupfer mit Schwefelwasserstoff gefällt 

 und nach der bekannten Methode bestimmt. 



Die Trennung des Zinks vom Eisen geschah mit bernstein- 

 saurem Ammon. Das bernstein saure Eisenoxyd wurde als Eisen- 

 oxyd gewogen. Das Zink wurde mit Schwefelammonium gefällt 

 und nach dem Lösen des Schwefelzinks in Salzsäure mit kohlen- 

 saurem Natron niedergeschlagen. Das kohlensaure Zink wurde 

 durch Glühen in Zinkoxyd übergeführt und als solches gewogen. 



Um den Schwefel zu bestimmen, wurde eine zweite Portion 

 des Erzes mit rauchender Salpetersäure behandelt. Nachdem der 

 Schwefel vollständig oxydirt war , was leicht und rasch geschah, 

 wurde Salzsäure und Weinsäure zugesetzt, um das abgeschiedene 

 Antimonoxyd zu lösen. Diese Lösung wurde mit Wasser , in 

 welchem Weinsäure gelöst war , gehörig verdünnt , die Gangart 

 abfiltrirt und im Filtrat die Schwefelsäure mit Chlorbaryum siedend 

 heiss gefällt. Dem so erhaltenen schwefelsauren Baryt waren immer 

 noch beträchtliche Mengen salpetersauren und weinsauren Baryts 

 beigemengt. Derselbe wurde desshalb nach dem Glühen nochmals 

 mit salzsäurehältigem Wasser behandelt, gewogen und daraus der 

 Schwefel berechnet. 



Das Gewicht der Gangart wurde jedesmal von dem Gewichte 

 der angewendeten Substanz abgezogen. 



L Zur Schwefelbestimmung wurden 1,6843 Gr. Subst. ge- 

 nommen und es wurden erhalten 3,1599 Gr. Ba SO^ entspr. 



25,767 °/o S. 



IL In einer zweiten Schwefelbestimmuug gaben 0,8557 Gr. 

 Subst. 1,5829 BaSO, entspr. 25,4057, S. 



m. 1,6640 Gr. Subst. gaben 0,4807 Gr. Sb,S^-\- S^, davon 

 gaben 0,2486 Gr. 0,2231 Gr. Sh^ 0^ und auf die Gesammtmenge 

 berechnet 0,4314 Gr. Sb^O^; 0,2950 Gr. Arsensäure-Ammon- 

 Magnesia; 0,0811 Gr. Fe.'o,; 0,0892 Gr. ZnO. 



IV. 1,5555 Gr. Subst. gaben 0,7715 Gr. CuO. 



V. 1,4812 Gr. Subst. gaben 0,4116 Gr. Sb^ S^ + S^, davon 

 gaben 0,1694 Gr. 0,1566 Gr. Sb,_0^, auf die Gesammtmenge 

 berechnet 0,3805 Gr. Sb,0,] 0,2598 Gr. Mg NH, AsO,-\-H,0; 

 0,7262 Gr. CuO\ 0660 Gr. Fe,0,) 0,0844 Gr. ZnO. 



